514 
A. Föppl 
Verwechselungen zwischen den Versuchskörpern zu verhüten. 
Ich führe zunächst die Bezeichnungen an, unter denen mir 
die 7 Glassorten aus Jena geliefert wurden und die dafür ge- 
fundenen spezifischen Gewichte y: 
1. Flint 0 118 y = 3,51 
2. Schweres Flint S 386 y = 5,87 
3. Borat-Flint S 389 . ... y = 2,83 
4. Normalglas y = 2,57 
5. Geräteglas y — 2,47 
6. Glas 59 ni y = 2,38 
7. Zylinderglas y = 2,29 
Von den 8 Würfeln jeder Sorte wurden 3 zur Ermittelung 
der Druckfestigkeit, die übrigen zu den Schlagversuchen ver- 
wendet. Von der ersten Sorte 0 118 war jedoch ein Würfel 
bei den Vorbereitungen verunglückt und von der fünften Sorte, 
Geräteglas, sprang ein Würfel beim Schlagversuche sofort nach 
dem ersten Schlage, so daß kein Zweifel darüber bestehen 
konnte, daß auch dieser Würfel bei den Vorbereitungen zum 
Versuche schon eine Beschädigung erlitten haben mußte, die 
nur bei Beginn des Schlagversuchs nicht bemerkt worden war. 
Deshalb muß auch dieser Würfel bei der Verwertung der Ver- 
suchsergebnisse außer Betracht bleiben. Man verfügt daher 
bei der ersten und fünften Glassorte über je 4, bei den übrigen 
Sorten über je 5 Ergebnisse von Schlagversuchen. 
Die Druckfestigkeit. 
In dem Buche von H. Hovestadt, Jenaer Glas, Jena 1900, 
findet man eine Zusammenstellung von Druckfestigkeitswerten 
für eine Reihe von Gläsern, mit denen sich jedoch die von 
mir untersuchten nicht unmittelbar vergleichen lassen. Ich 
hielt es daher für notwendig, die Druckfestigkeit selbst zu 
bestimmen, um so mehr als mir die dazu erforderlichen Ein- 
richtungen von vornherein zur Verfügung standen. Nur die 
Druckplatten, zwischen denen die Würfel zerdrückt werden 
sollten, mußte ich besonders anfertigen lassen. Sie bestehen 
